75 



Letzterer Niederschlag wird wieder in Salzsäure gelöst, 

 die saure Flüssigkeit mit Schwefelwasserstoff behandelt, 

 der entstandene Niederschlag abfiltrirt und das Filtrat, 

 nachdem es mit essigsaurem Ammonium und freier 

 Essigsäure versetzt worden, von Neuem der Einwirkung 

 des Schwefelwasserstoffs ausgesetzt. War neben viel 

 Zink nur wenig Gallium vorhanden, so befindet sich 

 letzteres in den ersten Antheilen des Niederschlages, 

 und ist daher die Fällung nur so lauge fortzusetzen, 

 bis der entstandene Niederschlag nach dem Lösen in 

 Salzsäure nicht mehr die Gallium-Linien in dem Spec- 

 trum zeigt. 



Die weiteren Operationen, welche hauptsächlich 

 eine Trennung des Galliums von dem in grosser Menge 

 vorhandenen Zink bezwecken, beruhen auf der Fällung, 

 die das Gallium erleidet, wenn einestheils die nahezu 

 neutrale Lösung seines Sulfats mit viel Wasser zum 

 Kochen erhitzt, anderutheils wenn die Lösung des 

 Sulfats in einem geringen Ueberschusse von Kalih3-drat 

 mit Kohlensäure behandelt wird. Nachdem das Gallium 

 schliesslich noch durch Behandlung mit Schwefelwasser- 

 stoff in essigsaurer Lösung, wodurch dasselbe in der 

 Kälte nicht gefällt wird, weiter von den letzten Bei- 

 mengungen von Zink befreit worden, wird es durch 

 Kochen der filtrirten essigsauren Lösung abgeschieden, 

 um alsdann nach dem Lösen in Schwefelsäure, Ver- 

 setzen mit überschüssiger Kalilauge , der Electrolyse 

 unterworfen zu werden. Aus dieser alkalischen Lösung 

 scheidet sich das Gallium auf der Platinelectrode in 

 Gestalt eines matten , grauweissen , aus unzähligen 

 kleinen flüssigen Kugeln bestehenden Ueberzuges ab, 

 welcher, nachdem er eine genügende Dicke erreicht, 

 durch Eintauchen der Electrode in warmes Wasser 

 luid Pressen derselben zwischen den Fingern leicht von 

 derselben abgelöst werden kann. Nachdem das so 

 gewonnene Metall noch eine halbe Stunde mit chlor- 

 freier , mit einem gleichen Volum Wasser verdünnter 

 Salpetersäure bei 60 — 70" erwärmt worden, kann es 

 als rein betrachtet werden. 



Aus 430 Kilo französischer Blende wurden so 

 0,65 Gramm rejnes Gallium erhalten. 



Um die Gewinnung des Galliums mit der des 

 Zinks in Verbindung zu bringen, haben Lecoq de 

 Boisbaudran und E. Jungfleisoh (Gompt. rend. 

 86, 475) das in Voistehendem skizzirte Verfahren in 

 der jüngsten Zeit etwas abgeändert. Die gepulverte 

 und geröstete Zinkblende wird mit so viel Schwefel- 

 säure behandelt, dass sich fast alles Zink auflöst, 

 jedoch in der Flüssigkeit noch etwas basisch schwefel- 

 saures Salz sich befindet, so dass dieselbe in filtrirtem 

 Zustande sich auf Zusatz von Wasser trübt. Die so 

 erzielte, im Wesentlichen das Zink enthaltende Lösung 



dient zur Gewinnung dieses Metalles , wogegen der 

 Rückstand in einer ähnlichen Weise, wie oben erörtert, 

 auf Gallium verarbeitet wird. 4300 Kilo Zinkblende 

 von Bensberg ergaben 62,0 Gramm rohes Gallium. 

 Der GalUumgehalt der Blende von Bensberg berechnet 

 sich somit auf ungefähr '/eooooo oder circa 16 Milli- 

 gramm im Kilo. 



Eigenschaften. Das Gallium ist ein grau- 

 weisses, schön glänzendes Metall, welches an der Luft 

 und auch in siedendem Wasser seinen Glanz bewahrt. 

 In geschmolzenem Zustande besitzt es eine silberweisse 

 Farbe, berührt man es aber mit einer Spur des festen 

 Metalles, so beobachtet man zunächst die Bildung eines 

 Fleckes, welcher sich schnell über die ganze Oberfläche 

 ausdehnt. Diese Erscheinung beruht auf der Bildung 

 von festem Metall, welches, indem es krystallisirt, 

 eine bläuliche Farbe und einen verminderten Glanz 

 annimmt. Das Gallium schmilzt schon bei der Wärme 

 der Hand, indem als Schmelzpunkt im Mittel 30,15' 

 ermittelt wurde. Ist das Galhum geschmolzen, so zeigt 

 es leicht die Erscheinung der Ueberschmelzung, indem 

 es selbst, wenn die Temperatur bis gegen 0" herab- 

 sinkt, noch flüssig bleibt. Es erstarrt jedoch sofort, 

 sobald es mit etwas festem GaUium in Berührung 

 kommt. Etwas unter 30 " besitzt das Gallium die 

 meiste Neigung zur Krystallisation, und zwar bildet 

 dasselbe Ootaeder, die jedoch trotz ihres lebhaften 

 Glanzes nicht messbar sind, weil die Flächen derselben 

 etwas Abrundung zeigen. Obschon das metallische 

 Gallium eine nicht unbedeutende Härte besitzt, so ist 

 es doch nicht hämmerbar. Auf dem Ambos plattet 

 es sich zwar etwas aus, zerfällt aber bald in Körner. 

 Die Festigkeit desselben ist nicht unbeträchtlich, selbst 

 noch in der Nähe des Schmelzpunktes. Trotz der 

 Härte besitzt das Metall einen blaugrauen Strich. 

 Dünne Blättchen reflectiren das Licht mit blaugrüner 

 Farbe. Mit Aluminium lässt sich das Gallium zu einer 

 glänzenden, nach dem Abkühlen brüchigen und spröden 

 Legirung vereinigen. Dieselbe zersetzt schon kaltes 

 Wasser, schneller noch Wasser von 40", wobei das 

 Gallium fast vollständig in Gestalt von Kügelchen ab- 

 geschieden wird. Ueberschmolzenes Gallium löst eben- 

 falls Aluminium auf, selbst unter 15", damit eine 

 flüssige oder teigige Legirung bildend (Berthelot, 

 Compt. rend. 86, 756 ) 



Das specif. Gewicht des festen Galliums wurde 

 bei 23« als 5,935, bei 24,45» als 5,956, das des über- 

 schmolzeuen bei 24,7" als 6,269 ermittelt. Mende- 

 lejeff hatte für das Ekaaluminimn 6,0 berechuet. 

 Als Atomgewicht ergab sich im Mittel 69,865; Men- 

 delejeff berechnete für- das Ekaaluminium das Atom- 

 gewicht 68. Die specitische Wärme des flüssigen Metalles 



10* 



